16 



G. Borelius 



Grad 



+ 10 



30» IM 



etwas unsicher gezogen, wegen Mangel an Legierungen grösseren Ir-gehalts. Das 

 reine Ir, sowie das reine Rh, ist von Holborn und Day ^ gemessen. Die Pt Rh 

 Legierungen sind teils nach Sosman (22) (2—32 Atomprozente), teils nach Holborn 

 und Wien (6) (45 und 56 Atom-°/o) angeführt. Die iMessungen von Holborn und 

 Wien gingen nur bis SOO** herunter; doch kann durch Extrapolieren in Analogi mit 



den Temperaturkurven der nächstlie- 

 voit 10-* genden Legierungen und des Rh ge- 

 schlossen werden, dass die Werte für 

 45 und 56 7o bei 50° in der Nähe der 

 gezogenen geraden Linie liegen müssen. 



Fig. 6 giebt einige Thermokraft- 

 kurven von Mischkristallen besonders 

 mit Cu und Ag als Jjôçungsmittel. Das 

 System Cu Ni, sowie Cu Mn, ist nach 

 Feussner und Lindeck (9) auf Atom- 

 prozente umgerechnet; dieselben 

 Drähte sind auch von Englich (7) ge- 

 messen worden. Eben dieses System 

 ist früher sowohl von Broniewski (25) 

 wie von Rudolf: (21) als Beweis für 

 die Kettenlinienform der Thermokraft- 

 kurven angeführt worden. Ich finde 

 jedoch die in der Figur angegebene 

 Deutung viel besser mit den Mess- 

 ungen übereinstimmend, um so mehr 

 als die eingeklammerten Punkte beson- 

 ders stark verunreinigten Legierungen 

 entsprechen und daher weniger Ge- 

 wicht diesen beigelegt werden muss als 

 den übrigen. Feussner und Lindeck 

 (9) geben sehr genaue Analysen ihrer 

 Legierungen an. Bei den beiden Ni- 

 reichesten Legierungen betragen die 

 Verunreinigungen etwa 2,5 "/o, bei den 

 anderen eingeklammerten etwas mehr als 1 "/o, während bei den übrigen dieser Wert 

 nicht überstiegen wird. Das System Cu Zn ist nach Pinczower (11) angeführt. 

 Es wird nur so viel von der Kurve mitgenommen als sie Mischkristallbildung ent- 

 spricht. Die Zahlen stimmen auch recht gut mit den späteren Messungen von 

 NoRSA (27). Die Werte für Ag Pt und Ag Pd sind nach Geibel (24 b) und nach 

 eigenen Messungen (§ 2). Die Fe Ni-Kurve ist einer Arbeit von Dcpuy und Por- 

 TEviN (28 a) entnommen und entspi'icht geglühten Nickeleisen mit 0,12 7» C-gehalt. 



1000" IM 



50» l't 



1000« Pt 



50^ Pt 



1000" Pt 



0 Ir 



— 10 



10 Eh 



10 



-20 



80 100 

 20 0 

 Atomprozent. 



Fig. 5. 



L. HOLBOHN und Day, Ann. d. Piiys. (i) 2, p. 522, 1900. 



